KT SES ALLIAGES. ^277 



Coeftii.'ients de la dilatatioQ moyenne 

 Teneurs poui- 100 Ni entre et ô" 



Nickel pur ' (12,514 -f 0,00(574 6) lO-e 



34,8 + 1,5 Cr. (3,580 — 0,00132 6) » 



35,7 + 1,7 Cr. (3,373 H- 0,00105 8) » 



30,4 + 0,9 Cr. (4,433 — 0,00392 o) » 



Ces formules montrent que les alliages réversibles pos- 

 sèdent une dilatation qui varie dans de très larges limi- 

 tes suivant leur teneur en nickel. Les plus voisins de la 

 première catégorie se dilatent un peu plus que le nickel, 

 puis le terme principal de la formule diminue rapide- 

 ment, et passe, non loin de 28 pour iOO, au-dessous de 

 la valeur que lui assignerait la loi des mélanges. A partir 

 de cette teneur, et jusqu'au delà de 45 pour 100, nous 

 avons une anomalie négative de dilatation dont le mi- 

 nimum se produit entre 35 et 36 pour 100. Les allia- 

 ges de celte teneur peuvent posséder une dilatation dix 

 fois plus faible que celle du platine et plus de vingt fois plus 

 faible que celle du laiton. 



Bien que nous devions y revenir avec des documents 

 plus complets, nous pouvons analyser déjà la marche 

 singulière du deuxième terme de la formule. Très fort 

 pour les premiers alliages, il passe par une valeur 

 maxima entre 28 et 29 pour 100, puis diminue, devient 

 même négatif près de la valeur minima du premier terme 

 et remonte ensuite vers zéro. La courbe qui représente 

 les valeurs de ce deuxième terme en fonction de la te- 

 neur coupe Taxe des abscisses en deux points, l'un près 

 de 36 pour 100, l'autre un peu au delà de 45 pour 100, 



' L'alliage commercial désigné sous ce nom contient souvent 

 plus de 98 "/o de nickel, 1 "/o environ de cobalt et divers autres 

 corps. 



